( '9 ) 



is hiertoe nog te weinig bekend met de omltandigheden , welke er bij de 

 oxydatie (Jiet roesten) van het koper door zeewater plaats hebben , of 

 dezeive wijzigen. 



Wijle de beroemde Engelfche Scheikundige HUMPHRY DAVY beweert , 

 dat het zuivere koper fpoediger , dan het met zink of tin geallieerde door 

 het zeewater wordt aangetast ; doch de ondervinding heeft de alliage , 

 welke tot fcheepsbekleeding het meest gefchikt is , tot nog toe niet leeren 

 kennen. 



Ten einde dus , ware het mogelijk , proefondervindelijk deze zaak te 

 beflisfcn , en de verfchillende vatbaarheid voor oxydatie der gaaf ontvan- 

 gen koperfoorten te onderzoeken , werd van N. i , 2 , 4 en 5 een ftuk 

 van gelijke grootte, na hetzelve naauwkeurig gewogen te hebben Si ge- 

 plaatst in gelijke glazen, gevuld met zeewater. 



Nadat dezeive van den 17 November des jaars 1827 tot den 13 January 

 1828 aan hetzelfde water waren blootgefteld geweest, bevond men hen 

 alle fterk geoxydeerd , het water was zeer groen , en er lag veel koper- 

 oxyde in de glazen. 



Het ftuk koper N. 2 , met een metaal overdekt , bleef in de eerfte 

 dagen volkomen voor oxydatie beveiligd in zijne onbedekte oppervlakte, 

 maar er vormde zich een wit oxyde op de oppervlakte der bekleede zijde, 

 hetwelk gedeeltelijk daarop bleef vastgehecht. Toen deze oppervlakte 

 daarmede geheel bedekt was , begon het koper ook te oxyderen , waar- 

 door het vocht.in dit glas weldra groen gekleurd werd. 



Heeren Gekommitteerden hebben vervolgens bij gewigt bepaald, welk 

 verlies elk koperfoort was komen te lijden , en bevonden , dat zulks het 

 grootfte was in N. 5; het kleinfte in de gedekte plaat, komende hierbij 

 het naast de koper-alliage , vervaardigd mar de uitvinding van MUDGET. 

 Het koper van de zeewerf te Amfterdam ftond in verlies op een na het 

 laagfte. 



C 2 Uit 



